( 8o3 ) 

 est, à la suite de faibles brises, et après une durée de trente-six heures., pen- 

 dant lesquelles ils ont soufflé avec une grande intensité, ils ont sauté au 

 sud-sud-ouest et au sud-ouest. Depuis lors ils se sont maintenus entre le 

 sud-ouest et le nord-ouest. » 



chimie. — Sur le silicium dans la fonte; par M. Phipsox. 

 (Deuxième Note.) 



« Le i5 mai 1 865 j'ai eu l'honneur de communiquer à l'Académie une 

 Note sur l'existence du silicium sous deux états dans la fonte, et leur 

 influence sur la production de l'acier, etc. (Voir Comptes rendu;, t. LX, 

 p. io3o). J'ai fait depuis quelques nouvelles observations sur ce sujet, et je 

 demande la permission de compléter ici la Note que je viens de citer. 



» Plusieurs chimistes distingués ont refusé d'admettre les conclusions 

 auxquelles je suis arrivé dans mon premier travail; cependant je vais mon- 

 trer que ces conclusions sont néanmoins très-exactes, et qu'il faut seulement 

 leur donner une signification quelque peu différente de celle qu'on leur a 

 attribuée jusqu'ici. 



» Personne n'a discuté le fait fondamental, savoir, qu'en dissolvant la 

 fonte dans les acides, une partie du silicium se dissout, une autre partie se 

 précipite (à l'état d'acide). La quantité d'acide silicique précipité n'influe 

 en rien sur la production de l'acier de Bessemer, tandis que la quantité de 

 celui qui se dissout exerce, au contraire, une influence énorme, de sorte 

 que lorsque la fonte en contient seulement i à 2 pour 100 il n'y a plus moyen 

 d'en faire de l'acier de Bessemer tolérable, du moins dans la pratique ac- 

 tuelle. Nous allons voir comment cela a lieu. 



» Lorsque j'ai trouvé que le silicium se divisait ainsi invariablement en 

 deux parties pendant l'analyse, j'ai pensé naturellement qu'il en était du sili- 

 cium comme du carbone, et que le premier existait sous deux états allotro- 

 piques dans la fonte. Cependant je n'y ai pas insisté et je me suis borné à 

 indiquer simplement ces deux états par les lettres a cl b : a silicium com- 

 biné, b silicium libre (ou qui se précipite). J'ai trouvé depuis que cette 

 opinion ne représente pas assez nettement l'état des choses. Il n'existe pas 

 dans la fonte deux modifications allotropiques du silicium, mais bien du 

 silicium combiné a (à l'état de siliciure de fer), et du silicium oxydé b (à 

 l'état de silicate de fer). C'est ce dernier que j'avais d'abord appelé silicium 

 libre. En effet, il se précipite à l'état d'acide pendant l'analyse, et sa quantité 



C. R., 18CG, 1" Semestre. (T. LXII, N° 14.) I o5 



